( '74) 

 faitement définis, tels que le carbure d'aluminium et les acétylures alca- 

 lino-terreux. 



» Le bore et le silicium peuvent donner de même des séries de compo- 

 sés également définis et cristallisés. L'étude de ces nouvelles séries enri- 

 chira la Chimie de corps parfois très stables, et dont certains, vraisem- 

 blablement, pourront avoir quelques applications industrielles. De plus, 

 elle fournira d'utiles renseignements pour l'établissement de la valence 

 et la classification des corps simples. 



» Nous étudierons plus particulièrement, aujourd'hui, la préparation 

 du borure de fer qui peut servir de type pour l'obtention d'un certain 

 nombre de borures métalliques. 



» Cette préparation découlait d'ailleurs tout naturellement de l'action 

 du bore sur les carbures de fer et elle nous a permis ( ' ) d'aborder avec 

 M. Charpy l'étude des aciers au bore. 



» Préparation du borure de fer. — Ce nouveau composé peut s'obtenir : 

 1° par l'action du chlorure de bore sur le fer réduit; 2° en faisant agir 

 directement le bore sur le fer. 



» i" Action du chlorure de bore sur le fer réduit. — Du fer réduit bien pur est 

 placé dans un tube de porcelaine traversé lentement par un courant de vapeurs de 

 chlorure de bore. L'appareil est porté au rouge sombre ; il se produit aussitôt du chlo- 

 rure de fer volatil et il reste dans le tube un borure de fer amorphe de couleur grise. 



» 1° Action du bore sur le fer. — Cette préparation peut se faire dans un four à 

 tube chauffé par un bon feu de coke. On brasque une nacelle de porcelaine avec la 

 quantité de bore nécessaire à la combinaison et l'on place par dessus du fer de Suède 

 ou du fer réduit. L'appareil est ensuite traversé par un courant très lent d'hydrogène, 

 et l'on chauffe entre 1 100° et 1200°. On laisse refroidir dans l'hydrogène et l'on obtient 

 ainsi un culot métallique qui, lorsque la teneur en bore est voisine de g pour 100, 

 présente une texture cristalline très nette et se casse avec facilité suivant des plans de 

 clivage bien déterminés. De longues aiguilles traversent la masse et prennent souvent 

 des teintes irisées. 



» Ijorsque l'on place un cylindre de fer doux sur du bore amorphe 

 bien pur dans les conditions que nous venons d'indiquer, le bore produit 

 un véritable phénomène de cémentation et bien avant le point de fusion 

 du fer, que l'on ne saurait atteindre dans cet appareil, la fusion de la fonte 

 borée se produit avec facilité. Cette fonte borée, lorsqu'elle renferme de 

 839 pour 100 de bore, fond à une température un peu inférieure à celle 



(') H. MoissAN- et G. Charpy, Sur les aciers au bore {Comptes rendus, t. CXX, 

 p. i3o). 



